( 498) 

 sont principalement les métaux magnétiques de la famille du fer: tels que 

 le nickel, le cobalt et le chrome; et leur présence, que l'on considérait comme 

 caractérisant les fers météoriques, se rencontre, d'après mes observations, 

 dans presque tous les minerais de fer. 



» Ces métaux échappent ordinairement aux recherches analytiques, eu 

 raison de leur faible proportion relativement à la masse de fer, et aussi 

 parce que les sels ammoniacaux qui se produisent dans les opérations ana- 

 lytiques dissimulent complètement les propriétés de ces métaux : c'est ce 

 fait que j'ai consigné, en iSS^, dans un Mémoire inséré aux Comptes rendus 

 (t. XLV, p. 652). 



» En dehors de ces métaux des minerais de fer, les fers, les fontes et les 

 aciers contiennent aussi quelques métaux accidentels qui sont : le cuivre, 

 le vanadium, le titane et le tungstène. 



» Pour reconnaître ces métaux, qui accompagnent le fer dans sa mine, 

 j'ai adopté une méthode analytique que j'indiquerai ici : 



» Après avoir traité la substance parla méthode ordinaire, soit par l'eau 

 régale, soit par l'acide chlorhydrique et le chlorate de potasse, je filtre pour 

 séparer la^iartie insoluble dans les acides, et, après avoir lavé avec grand 

 soin cette dernière à l'eau distillée, je verse peu à peu et en agitant la 

 liqueur filtrée dans l'ammoniaque; j'évite, comme on voit, de verser l'am- 

 moniaque dans la liqueur acide. Cette précaulion est très-importante, car, 

 dans ce dernier cas, les oxydes solublcs dans l'ammoniaque restent fixés 

 à l'oxyde de fer qui se précipite ; je jette le précipité obtenu sur un filtre, 

 et je le lave à l'eau distillée. 



» A ce moment de l'analyse, les métaux du minerai de fer sont divisés 

 en trois groupes : i° les métaux qui se trouvent dans le résidu insoluble 

 dans les acides, titane et tungstène; 2° les métaux qui se sont précipités 

 avec l'oxyde de fer, chrome et vanadium; 3° les métaux en dissolution dans 

 la liqueur ammoniacale, cuivre, nickel, cobalt et manganèse. 



)) Je constate la présence des métaux du premier groupe en traitant 

 d'abord, sur le filtre, le résidu insoluble par l'ammoniaque qui dissout l'a- 

 cide tungstique; la liqueur ammoniacale évaporée à sec et légèrement cal- 

 cinée laisse l'acide tungstique sous forme de poudre jaune verdâtre, facile 

 à caractériser au chalumeau ; ensuite je fais sécher le résidu insoluble, puis 

 je le traite par l'acide sulfurique concentré et bouillant qui dissout l'acide 

 titanique; je laisse refroidir, j'étends d'eau, je filtre et je traite une portion 

 du liquide par du zinc. La présence du titane est alors indiquée par la co- 

 loration violacée que prend la liqueur; dans ce cas, j'évapore l'autre por- 



